1388 
h. De kapillair zij niet te wijd. (Lu men onzei' kapillair 1.2 mm.). 
c. Men gebruike zoo weinig mogelijk vloeistof (petroleum) in den 
dilatometer. 
(/. De temperatuur, bij welke de aflezingen geschieden, worde 
binnen enkele duizendsten graden konstant gehouden. 
3. Het vullen van den dilatometer eischt bizondere zorg; de gang 
van zaken was de volgende: Het metaal, (natrium in staven van 
IvAHLBAÜM-Berlin ; zie over de zuiverheid § § 6 en 8) wordt in een 
kolf O (Jena-glas) met ronden bodem (Fig. 1) onder petroleum gesmol- 
ten, nadat het op nader te beschrijven wijze (zie § 5) is voorbereid. 
De behandeling, die de petroleum heeft ondergaan, zal zoo aan- 
stonds worden beschreven (zie § 4). 
De kolf bevindt zich in een oliebad RR, dat op 130° wordt 
gehouden. Men voegt zoolang natrium toe, totdat ongeveer 400 cc. 
gesmolten metaal in O aanwezig zijn 1 ). 
In hetzelfde oliebad plaatst men den dilatometer G, die geheel, 
tot aan het punt L, met geprepareerde petroleum (§ 4) is gevuld. 
De kolf O en de dilatometer G zijn verbonden door de buis PLH ; 
zij loopt in den dilatometer in een punt uit. 
Op den hals van den dilatometer wordt met behulp van een 
eaoutchoucbuis K het glazen stuk L bevestigd, dat een zijbuis draagt, 
‘) Mochten zich onder de petroleum, gelijk zulks meestal geschiedt, bollen hebben 
gevormd, die niet gemakkelijk samenvloeien, dan late men het metaal langzaam 
stollen: bij het vastworden vereenigen de metaalbollen zich gemakkelijk, indien 
men voorzichtig' in de massa roert. 
